EXPÉRIENCES SUR LA RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE DE l' ACIER 157 



J'ai eu roccasion de faire rechercher la composition et la résistance 

 d'une série d'échantillons d'acier, assez complète dans ce sens qu'elle 

 s'étendait aux diverses nuances de métal communément employées 

 par les constructeurs. 



Les échantillons, dont il s'agit, provenaient de l'aciérie Martin- 

 Siemens basique de Trignac. Ils ne contenaient que des traces de sili- 

 cium et que des quantités faibles de soufre et de phosphore. 



Le tableau 1 ci- dessous résume les divers essais. 



J'ai calculé les chiffres de la dernière colonne en appliquant la 

 formule : 



R= 104-7G-+-5Mn. 



G représente la teneur centésimale de l'acier en carbone, Mn la 

 teneur en manganèse, 7 et 5 sont des coefficients dus aux expériences 

 de M. H. Le Ghatelier. J'ai adopté 10 pour représenter la part de 

 résistance due au fer, aux impuretés, telles que le soufre et le 

 phosphore et aux éléments non dosés. 



— TABLEAU N° i — 



DESIGNATION 



des 



Aciers. 



Acier doux . . . 

 Acier doux . . . 

 Acier demi-doux 

 Acier demi-dur. 

 Acier dur. . . . 



CHARGE 

 de rupture 



par 

 millimètre 



carré 

 de section. 



40 kilog. 

 44 » 

 50 M 

 60 « 

 ). 



ANALYSE 



Carbone 



o/o 



0.16 

 0.19 

 0.28 

 0.45 

 0.62 



Manganèse 

 Vo 



0.70 

 0.70 

 0.72 

 0.80 

 0.80 



RESISTANCE 



spécifique 



(Microhms-centiniètre) 



Observée. 



14.6 

 15.2 

 16.0 

 17.1 



18.0 



Calculée. 



14.6 

 14.7 

 lo.6 

 17.1 

 18.3 



La formule est aisée à retenir. Elle parait, dans les limites de ces 

 expériences, donner la résistance spécifique d'un acier courant, de 

 composition connue, avec une approximation suffisante dans la prati- 

 que industrielle. 



Plusieurs autres constatations découlent des chiffres du tableau 2. 



